ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3 1.2.3 Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tungga Dewi email: diana.ningrum@unitri.com

## ABSTRACT
The use of concrete for basic construction materials today is indeed increasing rapidly along with the  development  of  construction  construction.Only  a  concrete  quality  of  19.3  MPa  (fc  '=  25  MPa)  was considered in this  study. Since cement, aggregates, sand and water are extracted from nature, they must be limited. So in this study using additional material clam shells. One of them is shells, shellfish waste or shells are usually only used as decorations or toys so that there is still a  lot of waste wasted. Inside the shell, the clam contains pozzolan chemical compounds, namely lime (CaO), aluminum oxide and silica. It can be expected to improve the quality of concrete.
As a result of compressive strength test by  changing the clamshell to 0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50%, the average compressive strength value of 0% (ordinary concrete) was 15.81 MPa. The addition of a 10% clam shell results in an average compressive strength value of 20.58 MPa. For the addition of clam shells by 20% obtained an average compressive strength value of 23.37 MPa. 30% yields an average compressive  strength  of  40.31  Mpa,  to 40%  of 29.12  Mpa.  As  for  the  addition  of  50% clam  shells,  the average  compressive  strength  value  is  24.79  Mpa. Thus  it  can  be  concluded  that  the  addition  of  clam shells 30% compressive strength value is higher than the compressive strength value of concrete with the addition  of  clam  shells  0%,  10%,  20%,  40%,  and  50%The  flexural  strength  test  value  in  terms  of  the maximum  average  moment  on  the  beam  for  each  variation  of  the  test  specimen  is  maximum  moment value 75.02 kN.m for 0% variation, maximum moment value 62.52 kN.m for 10% variation, maximum moment  value  68.77  kN.m  for  20%  variation,  maximum  moment  value  for  30%  variation  62.52  kN.m, 40%  variation  at  maximum  moment  value  of  62.52  kN.m.  Therefore,  the  percentage  of  specimens  that can withstand the highest load in the flexural strength test is 0% and the maximum moment value is 75.02 kN.m.
Keywords:  Clamor  shell  variation  (%),  Concrete  quality  fc'  =  19.3  Mpa,  Compressive  Strength  and Flexural Strength.

## ABSTRAK
Penggunaan  beton  untuk  bahan  dasar  konstruksi  saat  ini  memang  meningkat  pesat  seiring dengan berkembangnya konstruksi konstruksi. Hanya mutu beton sebesar 19,3  MPa (fc' = 25 MPa) yang dipertimbangkan  dalam  penelitian  ini.  Karena  semen,  agregat,  pasir  dan  air  diambil  dari  alam,  maka penggunaannya harus dibatasi. Maka pada penelitian ini menggunakan bahan tambahan cangkang kerang. Salah  satunya  adalah  cangkang  kerang,  limbah  kerang  atau  cangkang  kerang  biasanya  hanya  dijadikan sebagai hiasan atau mainan saja sehingga masih banyak limbah yang terbuang. Di dalam cangkang kerang terdapat  senyawa  kimia  pozzolan  yaitu  kapur  (CaO),  alumunium  oksida,  dan  silika.  Hal  ini  diharapkan dapat meningkatkan kualitas beton.
Hasil pengujian kuat tekan dengan mengubah kulit kerang menjadi 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% diperoleh rata-rata nilai kuat tekan 0% (beton biasa) sebesar 15,81 MPa. Penambahan cangkang kerang  sebanyak  10%  menghasilkan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  20,58  MPa.  Untuk  penambahan cangkang kerang sebesar 20% diperoleh nilai kuat tekan rata-rata sebesar 23,37 MPa. 30% menghasilkan kuat  tekan rata-rata  sebesar  40,31  Mpa,  hingga 40%  sebesar  29,12  Mpa.  Sedangkan  untuk  penambahan
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13
cangkang  kerang  50%  diperoleh  nilai  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  24,79  Mpa.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  penambahan  cangkang  kerang  30%  nilai  kuat  tekannya  lebih  tinggi  dibandingkan nilai kuat tekan beton dengan penambahan cangkang kerang 0%, 10%, 20%, 40%, dan 50%. nilai momen rata-rata maksimum pada balok untuk setiap variasi benda uji adalah nilai momen maksimum 75,02 kN.m untuk variasi 0%, nilai momen maksimum 62,52 kN.m untuk variasi 10%, nilai momen maksimum 68,77 kN.m pada variasi 20%, nilai momen maksimum pada variasi 30% sebesar 62,52 kN.m, pada variasi 40% nilai  momen  maksimum  sebesar  62,52  kN.m.  Dengan  demikian  persentase  benda  uji  yang  mampu menahan  beban  tertinggi  pada  pengujian  kuat  lentur  sebesar  0%  dan  nilai  momen  maksimum  sebesar 75,02 kN.m.
Kata Kunci : Variasi cangkang kerang (%), Mutu beton fc' = 19,3 Mpa, Kuat Tekan dan Kuat Lentur.

## 1. PENDAHULUAN
Beton (Concrete) adalah  semen hidrolis seperti semen portland, yang disatukan dengan  agregat halus,  kasar,  dengan  air  yang  di  campurkan  (admixture)[1].  Dengan  melihat  keadaan  dimana  cangkang kerang di wilayah Kabupaten Ende sangatlah melimpah dan berpedoman dari beberapa refrensi ataupun jurnal sehinggah dalam penelitian ini menggunakan bahan tambahan cangkang kerang dari daerah Ende Flores  NTT  sebagai  bahan  penambahan  dalam  adukan  beton.  Dipenelitian  ini  cangkang  kerang dimanfaatkan  untuk  menambah  kuat  tekan  dan  lentur  dengan  rancangan  beton  yang  dipakai  empat perlakuan  persentase  penambahan  cangkang  kerang  0  %,  10%,  20%,  30%,  40%  dan    yang  erakir  50% dengan mutu 19,3 MPa ( fc’=19,3 MPa).
Berdasarkan pembahasan  dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu untuk diteliti, yaitu berapa kuat tekan beton dari variasi cangkang kerang  0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dan berapakah kuat lentur  beton  dengan  variasi  cangkang  kerang  0%,  10%,  20%,  30%,  40%  dan  50%.  Dengan  tujuan  agar mengetahui nilai kuat tekan pada proposi cangkang 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dan mengetahui nilai  kuat  lentur  dengan  variasi  cangkang  kerang  0%,  10%,  20%,  30%,  40%  dan  50%.Dengan  adanya penelitian  ini  diharapkan  mampu  memeberikan  baberapaKeuntungan  pembangunan  konstruksi  di Indonesia,  diantaranya  dapat  mengeksperimen  apa  yang  telah  didapatkan  selama  perkuliahan  dengan menggunakan  cangkang  kerang.,  dapat  menggunakan  cangkang  kerang  sebagai  bahan  tambahan  dalam beton dan memberikan pengetahuan tentang kuat tekan dan kuat lentur.

## 2. MATERI DAN METODE PENELITIAN

## Materi
Beton normal adalah beton yang kandungan agregatny sesuai standar  ASTM C33M[1].
Berikut ini dalah bahan penyusun beton yaitu:
1. Semen  Portland  merupakan  terak  semen  yang  terkandung  kalsium  silikat  hidrolis  dan komponen lain, yang berbentuk kristal kalsium sulfatdn merupakan jenis semen hidrolis[2].
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13
2. Nugraha, Paul dan Antoni menjelaskan pemilihan agregat adalah bagian penting dari produksi beton karena sifat beton sangat dipengaruhi oleh agregat.Ada dua jenis agregat yaitu halus dan kasar yang didapatkan dari alam atau dari pabrik[3].
• Agregat Kasar.
Kerikil merupakan pecahan batuan "alami", atau bentuk batu yang dihancurkan di pambrik penghancur,  dengan  kisaran  ukuran  nomor  saringan  4(4,75  mm)  hingga  nomor  1  1/2  inci (40 mm[4].
• Agregat Halus
Pasir  alami  yang  dibentuk oleh  runtuhan  batuan  atau  dari  pabrik penggalian  maksimalnya nomor saringan 4(4,75 mm)[5].
3. Produksi  beton  membutuhkan  air  untuk  memulai  proses  kimia  semen  dan  untuk  membasahi agregat  agar  beton  lebih  mudah  dikerjakan.  Reaksi  kimia  antara  semen  dengan  air menghasilkan pasta  semen.  Yang  penting  bukanlah  perbandingan  air  dengan  berat  campuran, melainkan perbandingan air dengan semen (water to cement ratio)[6].
4. Bahan tambahan (CangkangKerang)
Menurut  Latifahkerang  darah  sering  ditemukan  di  dasar  berlumpur.  Kerang  darah  adalah protozoa,  yang  berarti  mereka  hidup  menggali  di  bawah  permukaan  lumpur.  Cangkang  darah dicirikan  oleh  dua  cangkang  lonjong  tebal,  sisi  rata  dan  sekitar  20  tulang  rusuk.  Cangkang darah ditutupi dengan lapisan membran berwarna coklat kekuningan sampai coklat kehitaman. Untuk kerang dewasa ukuranya 6 sampai 9 cm[7].Cangkang darah membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk tumbuh hingga mencapai panjang 4-5 mm.[8].

## G AMBAR 1. KERANG DARAH
SK-SNI-T-15-  1990-03  menggenai  pengerasan  beton  dari  reaksi  antara  semen  dan  air.Karena sulitnya pemadatan, kekuatan beton menjadi rendah karena nilai faktor semen air (FAS) sekitar 0,40. Hal ini  disebabkan rendahnya  berat  jenis  beton  karena  sulitnya  dalam  pemadatan.  Pada dasarnya, nilai  FAS minimal  dilaporkan  adalah0,4  sedangkan  maksimalnya  0,65.  Persamaan  hubungan  antara  fas  dan  kuat
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13
tekan (Duff Abrams)[9]
𝑓𝑐 = 𝐴 𝐵 1.5𝑥 (1)
Keterangan : A,B = Konstan X     = FAS (ukuranvolume) Fc = Kuat desak beton
Dalam metode pengujian ini, kecuali untuk pengujian nilai slump, tidak mungkin diperoleh beton yang  sebanding  tanpa  cacat  pada  lokasi  yang  berbeda,  sehingga  tidak  diperlukan  pengujian  antar laboratorium.  Hasil  data  lapangan  yang  ekstensif  memungkinkan  deskripsi  yang  akurat  dari  banyak teknisi yang menggunakan metode tersebut.
1. Panjang  pengujian (38-70 mm).
2. Total percobaan yaitu 2304.
3. Standar deviasi kemampuan pengulanganya (1S) adalah 8 mm.
4. Pengulangan batas kemampuan dari 95 persen (D2S) adalah 21 mm.
Oleh karena itu, dua pengujian yang dilakukan dengan benar pada bahan yang sama oleh teknisi berbeda  di  laboratorium  yang  sama  tidak  boleh  melebihi  21  mm[4].Rasio  yang  akurat  dari  material beton,dengan  material  tambahan  tambahan.  Sesudah  itu  Jenis  pencampuran,  efisiensi,  bleed,  segregasi yang  terjadi  selama  pencampuran,  dan  yang  lainya  harus  diperhatikan  saat  menentukan  komposisi campuran. [10].
Ada 2 benda uji yang di gunakan yaitu:
1. Silinder  dengan  jari-jari  75  mm  dan  300  mm  untuk  tingginya  yang  menggunakan  desain campuran SK.SNI .T-15-1990-03[3].
G AMBAR 2 S ILINDER
2. Benda uji persegidengan ukuran panjang 100 cm, 12 cm untuk lebarnya dan tinggi 8 cm.
b h
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13

## G AMBAR 3 BALOK
Dengan membagi beban maksimalbenda uji terhadap luas penampang dapat ditentukan nilai kuat tekan. Seperti yang terterah pada pasal 5, dan bawahkan kesatu desimal. Bulatkan ke 0 dan atur satuannya ke 0. 0,1 MPa[11].
fc’ = 𝑷 𝑨 (N/mm 2 ) (2)
Keterangan : fc’ = kuat tekan beton (MPa) P = beban  (N) A = luas penampang  (mm 2 )
SNI  03-4431-1997,  kuat  lentur  yaitu  kemampuan  balok  dalam  menahan  gaya-gaya  berkerja tegak  lurus  yang  ditunpu  oleh  dua  buah  bantalan  terhadap  titik  bendah  uji  hinggah  runtuh,dalam megapascal. (MPa) gaya per satuan luas[10].

## G AMBAR 4. UJIAN K UAT L ENTUR
fr = 3𝑃𝑎 𝑏ℎ2 (3)
Keterangan  : fr = Kuat  lentur (MPa) P = Beban  (kN) a = Jarak perletakan ke gaya (mm) b = Lebar balok (mm)

## Metode Penelitian
Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas  Tri  Bhuwana  Tungga  Dewi  Malang  adalah  lokasi penelitian.  Proses  dalam  penelitian  ini    yaitu  persiapan  material,  peemeriksaan  material  termasuk persiapan  cangkan  dari  NTT,  pembuatanbendah  uji  pada  tahap  ini  ada  18  benda  uji  silinder  dan  balok yang berdimensi 100 x 12 x 8 cm sebanyak 6 buah menggunakan fc’ = 19,3 MPa, mix design,uji slump, pemeliharan,uji kuat tekan, kuat lentur, hasil yang terakhir kesimpulan
h L p a a
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13
Berikut adalah bagan proses pelaksanan
G AMBAR 5 F LOWCHART T AHAPAN P ENELITIAN Selesai Uji Agregat Kerikil Analisa saringan
Berat jenis dan penyerapan air
Kadar air
Berat volume
Pasir Analisa saringan
Berat jenis dan penyerapan air Kadar air Kadar lumpur Berat volume
Perhitungan proposi
Campuran Mulai Persiapan bahan dan alat Pengerjaan betoni Uji Slumpt Test kesimpulan Analisa data Uji kuat tekan dan tarik Perawatan betonse (7 hari)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13

## 3. HASIL dan PEMBAHASAN

## T
ABEL 1. HASIL UJI AGREGAT Jenis Pengujian Besaran Satuan Halus Kasar Analisis Gradasi Zona 1 Zona 3 Modulus Kehalusan 33,450 2,91 Kadar Air 1,87 1,70 % Berat Jenis Jenuh Kering Permukaan 2,778 1,293 Absorb 3,093 2,525 % Berat Isi (Rodded) 1,6279 1,2608 gr/cc Berat Isi (Shoveled) 1,5659 1,1638 gr/cc
(Sumber : Data hasil pengujian laboratorium 2021)
Pengujian Slump Test
T ABEL 2. S LUMP BENDA UJI SILINDER . Variasi Cangkang Kerang Slump Rencana Slump lapangan (cm) 0 6- 18 17 10 6- 18 15,5 20 6 -18 16,75 30 6 -18 15 40 6 -18 17 50 6 -18 11
(Sumber : Data hasil pengujian laboratorium 2021)
T ABEL 3. SLUMPTEST  BENDA UJI BALOK Variasi cangkang kerang Slump Rencana Slump lapangan (cm) 0 6- 18 18 10 6- 18 17 20 6- 18 15,69 30 6- 18 17,5
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13
40 6- 18 18 50 6- 18 15,5 (Sumber : Data hasil pengujian laboratorium 2021) T ABEL 4. P
ERHITUNGAN C AMPURAN B ETON N ORMAL DAN PROPOSI L IMBAH C ANGKANG K ERANG Variasi Berat pasir Berat Semen Berat air Berat kerikil Berat cangkang kerang 0% 13,33 7,35 3,38 19,99 0 10% 13,33 7,35 3,38 17,99 2,00 20% 13,33 7,35 3,38 15,99 4,00 30% 13,33 7,35 3,38 14,00 6,00 40% 13,33 7,35 3,38 12,00 8,00 50% 13,33 7,35 3,38 10,00 10,00 T0TAL 53,32 29,41 13,53 89,97 29,99 (Sumber : Data hasil pengujian laboratorium 2021) T ABEL 5. P ERHITUNGAN C AMPURAN B ETON N ORMAL DAN PROPOSI L IMBAH C ANGKANG K ERANG Variasi Berat pasir Berat Semen Berat air Berat kerikil Berat Cangkang Kerang 0% 8,05 4,44 2,04 12,07 0 10% 8,05 4,44 2,04 10,87 1,21 20% 8,05 4,44 2,04 9,66 2,41 30% 8,05 4,44 2,04 8,45 3,62 40% 8,05 4,44 2,04 7,24 4,83 50% 8,05 4,44 2,04 6,04 6,04 TOTAL 48,30 26,64 12,25 54,33 18,11
(Sumber : Data hasil pengujian laboratorium 2021)
Pemeriksaan Kuat Tekan T ABEL 6. D ATA U JI K UAT T EKAN U MUR 7 H ARI Varia si Berat (kg) Dimensi Luas Bidang (mm²) Beban Tekan (N) Kuat Tekan (7hari)(N/ mm²) Kuat Tekan (7 hari) (N/mm 2 ) Kuat Tekan konversi (28 hari) (N/mm 2 ) Rat a- Rat a T (mm) D (mm) 0% 12.485 300 150 17662.5 19700 0 11.15 11.15 17.16 15.8 1 0% 12.520 300 150 17662.5 17140 0 9.70 9.70 14.93 0% 12.490 300 150 17662.5 17610 0 9.97 9.97 15.34 10% 12.380 300 150 17662.5 27980 15.84 15.84 24.37 20.5
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13
0 8 10% 12.440 300 150 17662.5 25440 0 14.40 14.40 22.16 10% 12.365 300 150 17662.5 17450 0 9.88 9.88 15.20 20% 12.380 300 150 17662.5 30490 0 17.26 17.26 26.56 23.3 7 20% 12.325 300 150 17662.5 29220 0 16.54 16.54 25.45 20% 12.340 300 150 17662.5 20770 0 11.76 11.76 18.09 30% 12.560 300 150 17662.5 51510 0 29.16 29.16 44.87 40.3 1 30% 12.490 300 150 17662.5 44140 0 24.99 24.99 38.45 30% 12.515 300 150 17662.5 43180 0 24.45 24.45 37.61 40% 12.265 300 150 17662.5 38790 0 21.96 21.96 33.79 29.1 2 40% 12.235 300 150 17662.5 34030 0 19.27 19.27 29.64 40% 12.125 300 150 17662.5 27490 0 15.56 15.56 23.94 50% 12.275 300 150 17662.5 31040 0 17.57 17.57 27.04 24.7 9 50% 12.445 300 150 17662.5 27620 0 15.64 15.64 24.06 50% 12.735 300 150 17662.5 26720 0 15.13 15.13 23.27
(Sumber : Data hasil pengujian laboratorium 2021)
G AMBAR 6 D IAGRAM H UBUNGAN K UAT T EKAN R ATA -R ATA B ETON
Berdasarkangrafikvariasi  0%,15,81  Mpa,10%  nilai  kuat  tekannya20,58  Mpa,  20%  menghasilkan nilai  kuat  tekan  23,37  Mpa,30%  nilainya  40,31  Mpa,40%  menghasilakan  29,12  Mpa  dan  untuk  50% sebesar 24,79 Mpa.
15,81 20,58 23,37 40,31 29,12 24,79 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% K at Tek an ( M Pa) GRAFIK HUBUNGAN KUAT TEKAN RATA-RATA
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13
Terjadi  naik  turunya  nilai  kuat  tekanyang  dapat  kita  lihat  dari  tabel  diatas.  Beton  yang mempunyai variasi penambahan cangkang kerang mempunyai nilai kuat tekan yang lebih tinggi terutama pada  variasi  penambahan  cangkang  kerang  30%.  Kenaikan    ataupun  penurunan  hal  ini  terjadi  mungkin waktu pencampuran beton terjadi kesalahan.
T ABEL 7. H UBUNGAN ANTARA BEBAN DAN LENDUTAN
Benda Uji 0% Benda Uji 10% Benda Uji  20% Benda Uji 30% Benda Uji 40% Benda Uji 50% P (Kg) Lend utan (mm) P (Kg) Lend utan (mm) P (Kg) Lendut an (mm) P (Kg) Lendu tan (mm) P (Kg) Lend utan (mm) P (Kg) Lend utan (mm) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00 300 0.60 300 0.50 300 0.60 300 0.15 300 0.70 300 0.90 400 0.90 400 0.80 400 1.20 400 0.25 400 2.70 400 2.10 500 1.20 500 1.90 500 1.90 500 0.35 500 4.00 500 3.90 600 2.00 600 3.10 600 2.60 600 1.90 600 5.40 600 5.10 700 4.30 700 5.00 700 3.40 700 2.40 700 6.70 700 6.40 800 4.80 800 6.10 800 3.90 800 3.90 800 7.50 800 7.00 900 5.10 900 6.70 900 4.60 900 4.80 900 8.60 900 7.90 1000 5.90 1000 7.30 1000 5.30 1000 6.00 1000 9.90 1000 8.60 1100 6.40 1100 5.90
(Sumber : Data hasil pengujian laboratorium 2021)

## G AMBAR 7. G RAFIK G ABUNGAN HASIL UJI KUAT LENTUR BALOK
Dari  grafikdapat  dilihat  bahwa  beban  maksimumyang  diperoleh  pada  ujian  kuat  lentur  balok dengan penambahan cangkang kerang pada umur 28 hari adalah 0%  dengan beban maksimunya 1200 Kg dengan nilai lenrutanya 7,40 mm, yang kedua semakin besar variasi penambahan cangkang kerang maka
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0,00 2,00 4,00 6,00
8,00 10,00 12,00
0%
10% 20% 30% 40% 50%
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13
semakin  besar  pulah nili  lendutanya  dan  beban yang  bisa  ditahan  sangatlah  kecil  di dan dari  grafik  kita dapat  melihat  bawah  tidak  terlalu  terjadi  signifikan  nilai  lendutaan  antara  0%  sampai  dengan  50%,  itu artinya kita dapat mengunakan cangkang kerang sebagai bahan penambah beton.
Perhitungan Analisis Momen
Menghitung nilai Reaksi danGaya gesek Karena beban terpusat maka :
Ra = Rb = 1/2P dan Q = Ra = Rb = 1/2P(5)
Perhitungan momen uji untuk benda uji 0% adalah sebagai berikut :
M maks = Ra x 1/2L(6) =1/2P x ½ L = 1/4PL Mmaks = Rb x ½L = 1/2P x ½L = 1/4PL = ¼ x 1200 kN x 1 m M maks
= 300 kN.m

## T
ABEL 8.M OMEN M AKSIMAL (28 H AR ) I Variasi Pmaks(kN) (1/2Px1/2L) L (m) Muji(kNm) 0% 1200 1/4 1 300 10% 1000 1/4 1 250 20% 1100 1/4 1 275 30% 1000 1/4 1 250 40% 1000 1/4 1 250 50% 1000 1/4 1 250 (Sumber : Data Pengujian 2021)
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13
G AMBAR 8 G RAFIK M OMEN M AKSIMUM U SIA 28 H ARI
Dari  data  dan  grafik  diatas  kita  mendapatkan  beberapa  kesimpulan  diantaranya  moment  tertinggi terdapat  pada  variasi  0%  denagna  300  kNm  dengan  beban  1200  kN  dan  panjang  balok  1m  dan  yang berikutnya  terjadi  turun  naiknya  grafik  dan  setelah  itu  stabil.  Dari  kejadian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  nilai  beban  maksimum  sangatlah  mempengaruhi    terhadap  nilai  moment.  Semakin  besar  beban maksimum yang dihasilkan maka semakin besar pulah nilai momentnya.

## 4. SIMPULAN
Dari hasil pengujian dan hasil perhitungan, sehingga hal ini memberikan nilai kuat tekan rata-rata 0%  (beton  biasa)  15,81  MPa. ,  10%  adalah  20,5  MPa,  20%  23,37  MPa,  30%  sebesar  40,32  MPa,  40% 29,12 MPa dan 50% adalah 24,79 MPa.Selain itu, nilai uji kuat lentur untuk momen rata-rata maksimum balok  di  setiap  perubahan  benda  uji  adalah  perubahan  0%  pada  saat  momen  maksimal  300  kN.m ,  pada variasi 10%, 250 kN.m, untuk variasi 20%, 275 kN.m, variasi 30%, 250 kN.m, variasi 40%, 250 kN.m., sedangkan 50% adalah 250 kNm juga.

## Saran
Perlu adanya penelitiaan lebih lanjut dengan variasi penambahan cangkang kerang sebagai agregat kasar atau di jadikan agregat halus dan juga sebaiknya dilakukan uji kwalitas cangkang kerang.

## REFERENSI
[1] BSN. (2013). SNI 2847  Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung. BSN : Jakarta
[2] BSN. (2014). SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit . BSN: Jakarta
[3] W. M. Lolo, A. Karjanto, and D. Ningrum. (2019). Uji Kuat Tekan dan Uji Kuat Tarik Beton Dengan Agregat Kasar dan Halus dari Sumba BaraT  Daya pada Mutu Beton= 19, 3 MPa . SENTIKUIN : Malang
[4] BSN. (2008). SNI 1970 Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus . BSN : Jakarta
[5] SNI 2493-2011. (2011). Tata Cara Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium .
300,00
250,00
275,00 250,00 250,00 250,00 220,00 240,00 260,00 280,00 300,00 320,00 1200 1000 1100 1000
1000 1000 M o m en (k N/m ) Beban (kN) GRAFIK MOMEN UMUR 28 HARI Momen
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1 , Handika Setya Wijaya 2 , Viktoria Seda 3
PENGARUH  SUBSTITUSI  CANGKANG KERANG DARI ENDE NTT TERHADAP KUAT TEKAN DANKUAT LENTUR BETON   fc’= 19,3 MPa
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 1-13

## BSN: Jakarta
[6] R. Imani, N. Yanto, dan  M. Susiwa. (2019). Pengaruh penambahan abu cangkang kerang darah (Anadara Granosa) sebagai sgregat halus terhadap kuat tekan beton . Majalah Ilmia UPI YPTK. : Padang
[7] Intan, A. Tanjung, and I. Nurrachmi. (2007). in Coastal Water of Tanjung Balai Asahan. Student Fish. Mar. Sci. Fac. Riau University : Riau
[8] Vitalis, E. Samsurizal, and A. Supriyad. (2017). Pengaruh Tambahan Cangkang Kerang Terhadap Kuat Beton . J. PWK, Laut Sipil Tambang : Tamjungpura
[9] A. Junaidi. (2015). Daur Ulang Limbah Pecahan Beton Sebagai Pengganti Agregat Kasar Pada Campuran Beton .Daur Ulang Limbah Pecahan Bet. Sebagai Pengganti Agreg. Kasar Pada Campuran Beton : Jakarta
[10] F. P. Pane, H. Tanudjaja, dan R.S. Windah. (2015). Pengujian Kuat Tarik Belah dengan Variasi Kuat Tekan Beton .Jurnal Sipil Statik : Jakata
[11] SNI. (2011). Cara uji Kuat Tekan beton benda uji silinder. BSN: Jakarta